— 507 — 



a 300°, e continuò poi regolarmente coli' andamento di una funzione che at- 

 traversi un massimo. È quindi naturale che la diminuzione continui per 

 maggiori temperature, ciò che si accorda col fatto che l'argento ricotto ha 

 un modulo minore del crudo (')• 



« 9. Insieme al modulo varia Y elasticità di seconda specie, o attrito 

 interno, che è definito dal numero segnato alla colonna quarta della tabella 

 al § 3. La precisione della misura non è grande, specie per le prime espe- 

 rienze ; tuttavia basta al caso nostro. 



* 11 numero delle oscillazioni aumenta pel primo elevamento a 100 9 , e 

 per i successivi, pel primo a 200° ha un forte aumento seguito da una lenta 

 diminuzione, che diviene molto maggiore pel riscaldamento a 260° e pel 

 primo a 300°, per poi cambiarsi in aumento nelle due esperienze successive. 

 Dopo queste non si ha più alcuna regolarità. 



« Anche N tende a prender valori normali insieme al modulo ; la loro 

 relazione colla temperatura di ricottura è approssimatamente data dalla 

 linea N (fig. 2), costrutta coi valori seguenti : 



Ascisse Ordinate 



15° 185 

 100 340 

 145* 660* 

 170 560 

 300 350 



« 11 massimo dev'essere tra 100° e 170° e non minore di 640. Questi 

 dati dimostrano quanto da altri fu già notato, che non vi è relazione appa- 

 rente tra le due elasticità. 



« 10. Confronto tra la resistenza elettrica e la elasticità. Uno sguardo 

 alle curve M ed R mostra la perfetta corrispondenza del loro andamento, 

 salvo uno spostamento del massimo della prima rispetto al minimo della 

 seconda. Ad ogni salita dell'una corrisponde una discesa dell'altra. 



« L'esame della curva A ci dà, in primo luogo, che : 



« a) I punti si seguono con continuità e regolarità, dimostrando l'esi- 

 stenza di una relazione non molto complessa. 



« b) Dopo ripetuti riscaldamenti alla stessa temperatura, modulo e re- 

 sistenza tendono insieme ad uno stato normale, ed insieme lo raggiungono. 

 Lo dimostra la coincidenza dei punti 8 e 9, quella di 17 e 18, e il gra- 

 duale avvicinarsi di 22, 23, 24 e 25. 



( L ) La differenza tra i due sarebbe del 22 per cento secondo il prof. Pisati, e solo 

 del 3 per cento secondo il Wertheim. Il disaccordo è solo apparente, giacché l'argento 

 crudo del prof. Pisati era portato allo stato normale corrispondente a 300°, e quindi il 

 suo modulo supera del 17 p. c. quello del metallo veramente crudo, come quello del Wert- 

 heim. Ciò a conferma di quanto sopra. 



